SS, 4. Bosse- Wartenberg: Die Wiedergewinnung des Osmiums. 347 



mitreißt. Erst jetzt wird der Niederschlag abfiltriert und man hat 

 das Osmium in einer kleineu Niederschlagsportion konzentriert. Das 

 Filter samt dem Niederschlag wird nun in einen 250 ccm fassenden, 

 mit angeschliffenem Tropftrichter und Abzugsrohr versehenen Kolben 

 mit Chromschwefelsäure behandelt. Die Ersetzung des immerhin 

 teueren Nickeltiegels durch einen Eisentiegel erwies sich als nicht 

 zweckmäßig, da zuviel Eisen in Lösung geht und beim Auslaugen 

 unbequem viel Eisenhydroxyd entsteht. In folgendem soll mehr rezept- 

 artig die Aufarbeitung von etwa 100 g Material geschildert werden. 



I 



100 g feingeschnittenes Material werden in einem etwa ^j^ Liter 

 fassenden Reinnickeltopf mit einer Lösung von 40 ccm Wasser und 

 100 g Ätzkali oder besser etwa gleichen Teilen Ätzkali und Ätznatron 

 und einigen ccm Alkohol zu einem dicken Brei angerührt, ^j^ bis 

 ^/^ Stunde lang auf einer zunächst kleinen Flamme gekocht, wo- 

 bei Verseifung unter Schaumbildung und Verdampfung des Wassers 

 stattfindet. Dann wird vorsichtig in kleinen Partien etwa 40 bis 

 öO g Kalisalpeter zugegeben, wobei das Ganze eindickt. Man darf 

 zunächst nicht zu stark erhitzen, da sonst Selbstentzündung eintritt. 

 Der Salpeterzusatz erfolgt so lange bis die Schmelze gelblichbraun 

 und klar ist. Während der Oxydation rührt man am besten kräftig 

 mit einem Nickelspatel, um das Spritzen zu vermeiden. 



Die Oxydation dauert etwa 1 bis l^a Stunden. Nach dem Er- 

 kalten wird in Wasser aufgeweicht, ein paar ccm Nickelsalzlösung 



